## PENGARUH KERAPATAN WIREMESH TERHADAP KAPASITAS LENTUR PELAT BETON RINGAN KOMPOSIT
Jonathan Aaron 1 dan Widodo Kushartomo 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta jonathan.325190101@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta widodo@untar.ac.id
Masuk: 13-01-2023, revisi: 06-02-2023, diterima untuk diterbitkan: 28-02-2023

## ABSTRACT
Lightweight  concrete  is  a  concrete  technology  innovation  that  is  currently  being  developed..  The  advantage  of lightweight concrete is that it uses less time and costs less compared to  conventional concrete but has a weakness, that is lower strength. In this study, tests were carried out on the flexural capacity of composite lightweight concrete slabs  to  determine  if  lightweight  concrete  could  be  used  as  a  structure  or  vice  versa.  The  test  is  carried  out  by distributing the load evenly and gradually until the plate collapses. From the test results, a lightweight concrete slab without wiremesh reinforcement collapsed at a load of 560 kg, a lightweight concrete slab with 10x10 cm wiremesh reinforcement collapsed at a load of 800 kg, and a lightweight concrete slab with 15x15 cm wiremesh reinforcement collapsed  at a  load  of  680  kg.  From  these  results,  we  obtained  the  flexural  strength  of  lightweight  concrete  slabs without wiremesh reinforcement of 1.86 MPa, lightweight concrete slabs with 10×10 cm wiremesh reinforcement of 2.567  MPa,  and  lightweight  concrete  slabs  with  15×15  cm  wiremesh  reinforcement  of  2.214  MPa.  These  three lightweight concrete slabs can be used as structures, but with a design load that is not too high.
Keywords: Concrete, Lightweight, Wiremesh, Flexural, Slab

## ABSTRAK
Beton  ringan  merupakan  inovasi  teknologi  beton  yang  sedang  berkembang  saat  ini.  Kelebihan  beton  ringan  yaitu menggunakan  waktu  dan  biaya  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  beton  pada  umumnya  tetapi  mempunyai kelemahan yaitu kekuatan yang lebih rendah. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan terhadap kapasitas lentur pelat beton  ringan  komposit  untuk  mengetahui  jika  beton  ringan  dapat  digunakan  sebagai  struktur  atau  sebaliknya. Pengujian  dilakukan  dengan  cara  memberikan  beban  merata  secara  bertahap  sampai  pelat  mengalami  keruntuhan. Dari  hasil  pengujian,  pelat  beton  ringan  tanpa  perkuatan wiremesh runtuh  pada  beban  560  kg,  pelat  beton  ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm runtuh pada beban 800 kg, dan pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 15×15  cm  runtuh  pada  beban  680  kg.  Dari  hasil  tersebut,  didapat  kuat  lentur  pelat  beton  ringan  tanpa  perkuatan wiremesh sebesar 1,86 MPa, pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm sebesar 2,567 MPa, dan pelat beton  ringan  dengan  perkuatan wiremesh 15×15  cm  sebesar  2,214  MPa.  Ketiga  pelat  beton  ringan  tersebut  dapat dipakai sebagai struktur, tetapi dengan perencanaan beban yang tidak terlalu tinggi.
Kata kunci: Beton, Ringan, Wiremesh , Lentur, Pelat

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini inovasi pelat beton yang banyak muncul adalah menggunakan konsep ringan dan ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kekuatan struktur. Pengertian beton itu sendiri adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air yang ditambahkan bahan pembentuk atau tidak ditambahkan bahan pembentuk massa padat. Kuat tekan beton polos pasti lebih tinggi daripada kuat tarik beton tersebut dengan kuat tarik hanya kurang lebih 15% dari kuat tekan betonnya. Kuat tekan beton adalah kekuatan beton sampai hancur saat dibebani oleh beban tertentu. Kuat tarik lentur beton adalah kekuatan beton dalam menahan gaya tegak lurus sumbu benda uji sampai benda uji beton mengalami patah (Pane et al., 2015).
Konsep beton ringan adalah pembuatan beton dengan menggunakan bahan campuran beton dengan berat jenis yang rendah. Beton ringan adalah beton yang memiliki agregat ringan atau campuran agregat kasar ringan dan pasir alam sebagai  pengganti  agregat  halus  ringan  dengan  ketentuan  tidak  boleh  melampaui  berat  isi  maksimum  beton  1850 kg/m 3 dan harus memenuhi ketentuan kuat tekanan dan kuat tarik belah beton ringan untuk tujuan struktural (SNI 03-
Aaron dan Kushartomo (2023)
3449-2002). Pada saat ini, banyak bahan dengan berat jenis ringan yang dapat menjadi campuran beton salah satunya yaitu styrofoam . Styrofoam atau expanded polystyrene adalah gabus putih yang terbentuk dari gabungan polisterin. Polystyrene adalah hasil dari styrene (C6H5H9CH2) dengan gugus phenyl yang tersusun tidak teratur sepanjang garis karbon (Suryanita et al., 2014).
Pada konstruksi bangunan-bangungan saat ini, komposit sendiri direalisasikan dengan menggabungkan beton dan baja di dalam satu balok kolom. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi kekurangan dari bahan lainnya. Seperti yang kita  ketahui,  beton  sangat  lemah  terhadap  gaya  tarik  tetapi  sangat  kuat  terhadap  gaya  tekan.  Untuk  melengkapi kekurangan  tersebut  digunakan  baja  yang  sangat  kuat  menahan  gaya  tarik  sehingga  satu  balok  komposit  suatu konstruksi bangunan dapat kuat menahan gaya tekan serta gaya tarik (Ansori et al., 2019).
Wiremesh akan  digunakan  menggantikan  fungsi  tulangan  baja  pada  beton  ringan  komposit. Wiremesh adalah rangkaian kawat berkualitas tinggi terbuat dari besi yang dibentuk seperti jaring dengan lubang persegi. Keunggulan menggunakan wiremesh ini adalah proses konstruksi menjadi lebih cepat dan harga lebih terjangkau (Vricilia et al., 2020).
Pada penelitian yang dilakukan oleh Reni, Iskandar, dan Zunwanis (2014), dilakukan pengujian beton ringan dengan styrofoam dengan  komposisi styrofoam sebesar  0%,  4%,  8%,  12%  terhadap  volume  benda  uji. Styrofoam yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah butiran limbah styrofoam berukuran 1 cm. Benda uji dibentuk menjadi balok dengan dimensi ukuran lebar 15 cm, tebal 15 cm, dan panjang 60 cm. Metode penelitian dilakukan dengan cara benda uji diletakkan pada dua perletakan. Benda uji akan diuji dengan menahan gaya arah tegak lurus sumbu benda uji sehingga mengalami patah atau kehancuran. Benda uji beton dengan tambahan styrofoam ini memiliki berat satuan lebih  rendah daripada  beton  tanpa  kandungan styrofoam .  Dari  penelitian  tersebut  didapat  berat  satuan  beton  tanpa styrofoam sebesar 2320,63 Kg/m 3 sedangkan dengan tambahan 12% kandungan styrofoam sebesar 2219,33 Kg/m 3 . Hal ini menunjukan bahwa kandungan styrofoam dalam 1 campuran beton mengurangi berat satuan beton sehingga juga mengurangi kuat beton tersebut. Untuk pengujian kuat lentur balok beton dari penelitian tersebut didapat sebesar 4,1198 MPa untuk beton tanpa kandungan styrofoam , 3,7486 MPa untuk beton dengan kandungan styrofoam sebesar 4%,  3,4638  MPa  untuk  beton  dengan  kandungan styrofoam sebesar  8%,  dan  3,1785  MPa  untuk  beton  dengan kandungan styrofoam sebesar  12%.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  beton  tanpa  kandungan styrofoam mempunyai kuat lentur tertinggi yaitu sebesar 4,1198 MPa sedangkan beton dengan kandungan styrofoam 12% mempunyai kuat lentur terendah yaitu sebesar 3,1785 MPa. Hal ini menunjukan kandungan styrofoam dalam satu campuran beton mengurangi kuat lentur beton tersebut.
Pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  RPC  atau reactive  powder  concrete .  Seperti  yang  diketahui,  beton  kuat terhadap tekan tetapi lemah terhadap tarik sehingga pada aplikasinya digunakan baja tulangan untuk meningkatkan kuat tarik beton tersebut. RPC adalah beton dengan kekuatan yang tinggi dan mempunyai porositas yang rendah. RPC terbentuk dari material seperi semen, air, pasir, tepung kuarsa, silica fume, dan superplasticizer. RPC memanfaatkan material  material  yang  ukurannya  sangat  halus  sehingga  mendapatkan  tingkat  kepadatan  yang  tinggi  (Sutandi  & Kushartomo,  2019).  Penggunaan  silika  fume  dalam  campuran  beton  berguna  untuk  menghasilkan  beton  dengan kekuatan  tekan  yang  tinggi  (Rivai  et  al.,  2022).  Pemanfaatan  superplasticizer  dapat  meningkatkan  kinerja  beton dengan pengurangan penggunaan air tetapi nilai workabilitas yang tetap terjaga dan pengerasan dengan waktu yang lebih cepat sehingga sangat berpengaruh untuk konstruksi yang membutuhkan kuat tekan yang tinggi pada umur awal (Slat et al., 2021).
Penelitian ini akan menganalisa pengaruh kerapatan wiremesh tersebut terhadap kapasitas lentur pelat beton ringan komposit. Pelat yang digunakan berukuran 1200×1000×50 mm dan wiremesh dengan diameter 4 mm.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji kuat lentur pelat beton ringan komposit dari tiga jenis pelat. Jenis pelat yang pertama adalah pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh , yang kedua adalah pelat beton ringan komposit dengan  perkuatan wiremesh spasi  10×10  cm,  dan  ketiga  adalah  pelat  beton  ringan  komposit  dengan  perkuatan wiremesh spasi 15×15 cm. Digunakan wiremesh 15×15 cm karena wiremesh pada umumnya dibentuk dengan ukuran spasi 15×15 cm sedangkan spasi 10×10 cm untuk mengetahui pengaruh spasi wiremesh terhadap kapasitas lentur pelat beton ringan yang akan dibandingkan dengan wiremesh dengan spasi 15×15 cm. Pengujian terhadap pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh bertujuan untuk mengetahui kapasitas pelat beton ringan itu sendiri dan untuk mengetahui perbedaan  antara  pelat  beton  ringan  tanpa  menggunakan wiremesh dengan  menggunakan wiremesh .  Ketiga  pelat dibuat dengan campuran beton yang sama dengan kandungan styrofoam 50%. Digunakan kandungan styrofoam 50% bertujuan  untuk  mencapai  mutu  beton  ringan  yang  diharapkan  sebesar  15-25  MPa  dengan  beton  yang  dihasilkan mempunyai berat yang ringan dan biaya pembuatan yang tidak terlalu tinggi. Pelat beton yang sudah berumur 28 hari,
sudah siap uji dengan cara meletakkan pelat tersebut di atas dua perletakan yang dalam penelitian ini adalah sendi dan rol. Setelah itu, dial gauge dipasang pada sisi pelat beton seperti pada  Gambar 1 .
Gambar 1. Sketsa metode pengujian
Setelah dial  gauge terpasang  dan  dipastikan dial  gauge pada  angka  0,  pelat  beton  ringan  akan  diuji  dengan    cara memberi beban vertikal pada terhadap sumbu panjang pelat. Dalam penelitian ini, beban yang dipakai adalah beban merata berupa pasir. Pembebanan dilakukan secara bertahap. Beban dimulai dari 40 kg dan setiap waktu 10 menit beban  ditambah  40  kg.  Pembebanan  terus  ditambahkan  sampai  akhirnya  pelat  mengalami  keruntuhan.  Setiap penambahan beban dilakukan, dial gauge harus dibaca dan direkam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder Dengan Kandungan Styrofoam 50%
Pengujian  kuat  tekan  beton  ringan  silinder  bertujuan  untuk  mendapatkan  kuat  tekan  beton  dan  mutu  dari  beton tersebut. Kuat tekan beton adalah besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani  dengan gaya  tekan  tertentu, yang  dihasilkan  mesin  tekan  (SNI 03-1974-1990). Dilakukan pengujian  kuat tekan silinder beton ringan dengan uji sampel sebanyak 3 buah. 3 uji sampel tersebut dibuat di hari yang sama dengan campuran beton/mix design yang sama. Perawatan silinder beton ringan juga dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara merendam untuk menjaga kelembaban dan suhu beton. Untuk hasil pengujian kuat tekan silinder beton ringan dengan kandungan Styrofoam 50% dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengujian kuat tekan beton ringan silinder dengan kandungan styrofoam 50%
Benda Uji Kuat Lentur (MPa) Luas Penampang (cm 2 ) Beban Tekan (kN) Kuat Tekan (Mpa) 50% (1) 2,08 78,5398 102,6 13,0634 50% (2) 2,36 78,5398 159,1 20,252 50% (3) 2,16 78,5398 115,9 14,7568 Rata-rata 16,0258
Pada Tabel 1 dapat dilihat untuk pengujian kuat tekan silinder beton ringan dengan kandungan styrofoam 50% (1) pertama dapat menahan beban tekan sampai 102,6 kN. Untuk silinder beton ringan dengan kandungan Styrofoam 50% (2) kedua dapat menahan beban tekan sampai 159,1 kN, sedangkan untuk silinder beton ringan dengan kandungan Styrofoam 50% (3) ketiga dapat menahan beban tekan sampai 115,9 kN. Perbedaan kuat tekan antara beton ringan silinder tersebut dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah pengecoran yang kurang sempurna. Pada pengujian tersebut,  dari  ketiga  uji  sampel  yang  diuji  didapatkan  kuat  tekan  rata-rata  untuk  beton  ringan  silinder  dengan kandungan styrofoam 50% yaitu sebesar 16,0258 MPa. Hasil rata-rata kuat tekan beton ringan silinder ini sesuai yang diharapkan untuk mutu beton yang sudah direncanakan yaitu 15-25 MPa.

## Hasil Pengujian Kuat Lentur Pelat Beton
Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kuat lentur pelat beton ringan tanpa wiremesh dan pelat beton ringan dengan  perkuatan wiremesh .  Semua wiremesh yang  digunakan  mempunyai  f y sebesar  500  MPa.  Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.

## a) Pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh
Gambar 2. Grafik hubungan antara beban dan lendutan pelat beton ringan tanpa wiremesh
Pada sampel uji pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh , didapat nilai lendutan terbesar yaitu sebesar 1,78 mm dan dan beban yang dapat ditanggung sebelum runtuh adalah 520 kg. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat jika dial 1  (belakang)  dan dial 3  (depan)  memiliki  nilai  lendutan  yang  hampir  sama.    Sedikit  perbedaan  pada  nilai dial 1 (belakang)  dan dial 3  (depan)  diakibatkan  bentuk  pelat  beton  ringan  yang  kurang  sempurna.  Untuk  nilai dial 2 (tengah), dapat dilihat memiliki nilai lendutan yang lebih besar daripada nilai dial 1 (belakang) dan dial 3 (depan). Hal ini dikarenakan posisi pembebanan merata yang dilakukan pada penelitian ini tidak merata sampai bagian tepi- tepi pelat sehingga beban lendutan terbesar berada di bagian tengah pelat.
b) Pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm
Gambar 3. Grafik hubungan antara beban dan lendutan pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm
Pada sampel uji pelat beton ringan komposit dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm, didapat nilai lendutan tertinggi sebesar 1,70 mm dan beban yang dapat ditanggung sebelum runtuh adalah 760 kg. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa dial 1 (belakang) dan dial 2 (tengah) memiliki nilai yang hampir sama tetapi lendutan maksimal tetap berada  pada dial 2  (tengah).  Untuk  nilai  lendutan  pada dial 3  (depan)  memiliki  nilai  perbedaan  yang  cukup  jauh dengan dial 1 (belakang). Hal ini dikarenakan sampel uji pelat beton ringan yang digunakan mempunyai bentuk yang kurang sempurna. Pelat beton ringan pada bagian dial 3 (depan) memiliki ketebalan yang lebih besar daripada pelat beton  ringan  di  bagian dial 1  (belakang)  ataupun  di  bagian dial 2  (tengah),  sehingga  hal  ini  menyebabkan  bagian tersebut memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bagian lainnya. Selain itu, perbedaan lendutan ini juga dapat diakibatkan oleh posisi pemasangan wiremesh yang kurang sempurna.
c) Pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 15×15 cm
Gambar 4. Grafik hubungan antara beban dan lendutan pelat beton ringan komposit dengan perkuatan wiremesh spasi 15×15 cm
Pada  sampel  uji  pelat  beton  ringan  komposit  dengan  perkuatan wiremesh spasi  15×15  cm,  didapatkan  lendutan tertinggi bernilai 1,95 mm dan beban yang dapat ditanggung sebelum runtuh adalah 640 kg. Dapat dilihat dari data grafik pada dial 2 (tengah) memiliki nilai lendutan yang paling rendah dibandingkan dengan dial 1 (belakang) dan dial 3  (depan).  Hal  ini  diakibatkan  oleh  ketebalan  pada  posisi dial 2  (tengah)  lebih  tebal  daripada  posisi dial 1 (belakang) atau dial 3 (depan). Sedangkan untuk dial 1 (belakang) dan dial 3 (depan) memiliki nilai yang berbeda dikarenakan  bentuk  pelat  yang  kurang  sempurna.  Perbedaan  lendutan  juga  dapat  diakibatkan  karena  posisi pemasangan wiremesh kurang sempurna.

## Perbandingan Beban dan Lendutan Pelat Beton Ringan
Perbandingan beban dan lendutan pelat beton ringan dapat dilihat dari Gambar 5.
Gambar 5. Perbandingan beban dan lendutan pelat beton ringan
Dari Gambar 5 tersebut dapat dilihat jika setiap jenis wiremesh yang digunakan dalam pengujian mempunyai lendutan maksimal  yang  tidak  berbeda  jauh.  Pelat  beton  ringan  tanpa  perkuatan  wiremesh  mempunyai  lendutan  maksimal sebelum runtuh sebesar 1,78 mm, dengan perkuatan  wiremesh 10×10 cm sebesar 1,70 mm, dan dengan perkuatan wiremesh 15×15 cm sebesar 1,95 mm. Hal tersebut menunjukkan jika pelat beton ringan dengan campuran semen dan ukuran  seperti  yang  dilakukan  pada  pengujian  akan  runtuh  pada  sekitar  nilai  lendutan  1,70  mm  sampai  2,00  mm. Untuk beban maksimal yang dapat dipikul pelat beton ringan tanpa wiremesh sendiri sebelum runtuh adalah sebesar 520  kg.  Penambahan  wiremesh  dengan  spasi  15×15  cm  dan  ukuran  diameter  sebesar  4  mm  meningkatkan  beban maksimal yang dapat dipikul sebesar 120 kg yaitu 640 kg. Sedangkan penambahan wiremesh dengan spasi 10×10 cm dan diameter 4 mm meningkatkan beban maksimal yang dapat dipikul sebesar 240 kg dari pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh yaitu sebesar 760 kg.

## Perhitungan dan Perbandingan Lendutan Teoritis dan Pengujian Laboratorium
Berikut perhitungan dan perbandingan hasil teoritis dan hasil pengujian pada laboratorium.
a) Pelat Beton Ringan Dengan Perkuatan Wiremesh Spasi 10×10 cm I cr = 1
3 × 𝑏 × 𝑐 3 + 𝑛 × 𝐴 𝑠 × (𝑑 − 𝑐) 2
= 2624033,504 mm 4 M cr = 𝑓𝑟×𝐼𝑔 𝑦𝑡 = 879041,204 Nmm I e = ( 𝑀𝑐𝑟 𝑀𝑎 ) 3 × 𝐼 𝑔 + (1 − ( 𝑀𝑐𝑟 𝑀𝑎 ) 3 ) × 𝐼 𝑐𝑟
= 7807990,75 mm 4 δ = 5 384 × 𝑞×𝐿4 𝐸𝑐×𝐼𝑒
= 0,6899 mm
Perbedaan  yang  tinggi  dikarenakan  banyak  faktor,  salah  satunya  adalah  perhitungan  teoritis  tersebut  tidak memperhitungkan kandungan dan sifat styrofoam . Jika dilihat dari hasil lendutan pada pengujian maka inersia efektif (I e ) pelat tersebut memiliki nilai yang berbeda. Berikut perhitungan nilai Ie berdasarkan hasil pengujian pada beban 760 kg.
δ = 5 384 × 𝑞×𝐿4 𝐸𝑐×𝐼𝑒 1,70 = 5 384 × 8,0645 ×10004
19449,7475×𝐼𝑒 I e = 3168710 mm 4 ΔI e
= 7807990,75 - 3168710 mm 4 ΔI e
= 4639280,75 mm 4
Dapat dilihat dari perhitungan tersebut jika nilai Ie pelat mengalami penurunan kurang lebih sebesar 4639280,75 mm 4 karena  pelat  mempunyai  kandungan styrofoam sehingga  sifat  pelat  berbeda  dengan  sifat  pelat  tanpa  kandungan styrofoam.
b) Pelat Beton Ringan Dengan Perkuatan Wiremesh Spasi 15×15 cm
I cr = 1
3 × 𝑏 × 𝑐 3 + 𝑛 × 𝐴 𝑠 × (𝑑 − 𝑐) 2
= 1933148,14 mm 4
M cr
= 𝑓𝑟×𝐼𝑔 𝑦𝑡 = 879041.204 Nmm
I e = ( 𝑀𝑐𝑟 𝑀𝑎 ) 3 × 𝐼 𝑔 + (1 − ( 𝑀𝑐𝑟 𝑀𝑎 ) 3 ) × 𝐼 𝑐𝑟
= 11035135,4 mm 4
δ
= 5 384 × 𝑞×𝐿4 𝐸𝑐×𝐼𝑒
= 0,4167 mm
Perbedaan  yang  tinggi  dikarenakan  banyak  faktor,  salah  satunya  adalah  perhitungan  teoritis  tersebut  tidak memperhitungkan kandungan dan sifat styrofoam. Jika dilihat dari hasil lendutan pada pengujian maka inersia efektif (I e ) pelat tersebut memiliki nilai yang berbeda. Berikut perhitungan nilai I e berdasarkan hasil pengujian pada beban 640 kg.
δ = 5 384 × 𝑞×𝐿4 𝐸𝑐×𝐼𝑒
1,95
= 5 384 × 6,8693 ×10004 19449,7475×𝐼𝑒
I e = 2358320 mm 4 ΔI e
= 11035135,4 - 2358320 mm 4 ΔI e
= 8676815,4 mm 4
Dapat dilihat dari perhitungan tersebut jika nilai Ie pelat mengalami penurunan kurang lebih sebesar 8676815,4 mm 4 karena  pelat  mempunyai  kandungan styrofoam sehingga  sifat  pelat  berbeda  dengan  sifat  pelat  tanpa  kandungan styrofoam.

## Perhitungan dan Perbandingan Kuat Lentur Pelat Beton Ringan
Hasil perhitungan kuat lentur pelat beton ringan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil perhitungan kuat lentur pelat beton ringan komposit
Benda Uji Kuat Lentur (MPa) Tanpa Wiremesh 1,825 Wiremesh 10×10 cm 2,532 Wiremesh 15×15 cm 2,179
Untuk pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh didapat 1,825 MPa. Penambahan wiremesh dengan spasi 15×15 cm menambahkan kuat lentur pelat beton ringan menjadi 2,179 MPa. Penambahan tersebut meningkatkan kuat lentur pelat  beton  ringan  kurang  lebih  sebesar  0,354  MPa.  Untuk  penambahan wiremesh dengan  spasi  10×10  cm, meningkatkan kuat lentur pelat beton ringan menjadi 2,532 MPa. Penambahan tersebut meningkatkan kuat lentur pelat beton ringan kurang lebih sebesar 0,707 MPa.

## Perhitungan Beban Maksimum dan Lendutan Izin Maksimum
Untuk perhitungan beban maksimum dan lendutan izin maksimum suatu pelat beton ringan mengikuti SNI 2847:2019 dan  beban  hidup  rencana  mengikuti  SNI  1727:2020.  Beban  yang  direncanakan  tidak  boleh  kurang  dari  U =1,15(D)+1,5(L).  Untuk  perhitungan  pertama  direncanakan  menggunakan  rumah  tinggal  (semua  ruang  kecuali tangga) yaitu sebesar 1,92 kN/m 2 dan jika tidak memenuhi akan beban rencana akan dikurangi.
a) Pelat Beton Ringan Tanpa Perkuatan Wiremesh
𝑈  =  1,15 (72,285) + 1,5(195,79)

## 𝑈  =  376,82 kg
Dari perhitungan di atas didapat beban maksimum yang harus ditanggung pelat sebesar 376,82 kg. Dilihat jika pada beban 400 kg didapat lendutan maksimal sebesar 1,33 mm. Selama proses uji beban terhadap pelat sampai beban 400 kg belum terlihat adanya retakan pada pelat menunjukkan jika pelat dapat menahan beban yang direncanakan.
∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   = 𝐿𝑡 2 20000ℎ ∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   = 10002 20000(50) ∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   =  1 mm
Menurut perhitungan di atas lendutan maksimum yang diizinkan hanya sebesar 1 mm sedangkan lendutan pada saat pembebanan 400 kg sebesar 1,33 mm, maka dari itu pelat tanpa perkuatan wiremesh tidak memenuhi syarat kekuatan untuk perencanaan struktur rumah tinggal (semua ruang kecuali tangga). Menurut lendutan izin maksimum, pelat jenis ini hanya dapat direncanakan sebagai struktur rumah tinggal  (loteng yang tidak dapat dihuni tanpa gudang) dengan beban hidup sebesar 0,48 kN/m 2 atau sebesar 48,95 kg/m 2 . 𝑈  =  1,15 (72,285) + 1,5(48,95)

## 𝑈  =  156,55 kg
Dengan  perencanaan  rumah  tinggal  (loteng  yang  tidak  dapat  dihuni  tanpa  Gudang)  didapat  uji  beban  maksimum sebesar  156,55  kg  dan  pada  beban  160  kg  lendutan  maksimum  yang  terjadi  sebesar  0,93  mm  <  lendutan  izin maksimum = 1 mm. Menurut perhitungan lendutan izin maksimum pelat jenis ini memenuhi syarat kekuatan untuk perencanaan rumah tinggal (loteng yang tidak dapat dihuni tanpa gudang).
b) Pelat Beton Ringan dengan Perkuatan Wiremesh 10×10 cm 𝑈  =  1,15 (72,285) + 1,5(195,79)

## 𝑈  =  376,82 kg
Dari perhitungan di atas didapat beban maksimum yang harus ditanggung pelat sebesar 376,82 kg. Dilihat jika pada beban 400 kg didapat lendutan maksimal sebesar 0,93 mm. Selama proses uji beban terhadap pelat sampai beban 400 kg belum terlihat adanya retakan pada pelat menunjukkan jika pelat dapat menahan beban yang direncanakan.
∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   = 𝐿𝑡 2
20000ℎ ∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   = 10002 20000(50) ∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   =  1 mm
Menurut  perhitungan  di  atas  lendutan  maksimum  yang  diizinkan  sebesar  1  mm  sedangkan  lendutan  pada  saat pembebanan 400 kg sebesar 0,93 mm, maka dari itu pelat dengan perkuatan wiremesh spasi 10×10 cm memenuhi syarat perkuatan dengan perencanaan struktur rumah tinggal (semua ruang kecuali tangga). c) Pelat Beton Ringan dengan Perkuatan Wiremesh 15×15 cm 𝑈  =  1,15 (72,285) + 1,5(195,79)

## 𝑈  =  376,82 kg
Dari perhitungan di atas didapat beban maksimum yang harus ditanggung pelat sebesar 376,82 kg. Dilihat jika pada beban 400 kg didapat lendutan maksimal sebesar 1,55 mm. Selama proses uji beban terhadap pelat sampai beban 400 kg belum terlihat adanya retakan pada pelat menunjukkan jika pelat dapat menahan beban yang direncanakan.
∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   = 𝐿𝑡 2 20000ℎ ∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   = 10002 20000(50) ∆(𝑖𝑗𝑖𝑛)   =  1 mm
Menurut perhitungan di atas lendutan maksimum yang diizinkan hanya sebesar 1 mm sedangkan lendutan pada saat pembebanan 400 kg sebesar 1,55 mm, maka dari itu pelat dengan perkuatan wiremesh spasi 15×15 cm tidak memenuhi syarat  perkuatan  dengan  perencanaan  struktur  rumah  tinggal  (semua ruang kecuali  tangga).  Menurut  lendutan  izin maksimum, pelat jenis ini hanya dapat direncanakan sebagai struktur rumah tinggal  (loteng yang tidak dapat dihuni dengan gudang) dengan beban hidup sebesar 0,96 kN/m 2 atau sebesar 97,89 kg/m 2 . 𝑈  =  1,15 (72,285) + 1,5(97,89)

## 𝑈  =  229,96 kg
Dengan  perencanaan  rumah  tinggal  (loteng  yang  tidak  dapat  dihuni dengan  gudang)  didapat  uji  beban  maksimum sebesar  229,96  kg  dan  pada  beban  240  kg  lendutan  maksimum  yang  terjadi  sebesar  0,98  mm  <  lendutan  izin maksimum = 1 mm. Menurut perhitungan lendutan izin maksimum pelat jenis ini memenuhi syarat kekuatan untuk perencanaan rumah tinggal (loteng yang tidak dapat dihuni dengan gudang).

## Analisa Pola Retak dan Keruntuhan
Untuk pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh , retakan pertama dapat terlihat pada pinggir pelat berupa retak kecil dengan arah vertikal terhadap sumbu panjang pelat. Dengan seiringnya pertambahan beban, pada bagian bawah pelat dapat terlihat retakan lurus memanjang hingga pelat mengalami keruntuhan. Retak yang terjadi pada pelat ini adalah retak lentur karena retak yang terjadi tegak lurus dengan sumbu panjang pelat. Tanda pola retak pelat tanpa perkuatan wiremesh dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Tanda pola retak pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh
Untuk pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm, retakan yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak terlihat retakan pada pembebanan sebelum 800 kg. Pada saat terjadi keruntuhan retakan yang dihasilkan adalah retak  tipis
pada bagian kiri pelat. Retak yang terjadi pada pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm ini adalah retak lentur geser karena retakan mempunyai arah vertikal dengan sumbu panjang pelat dan retakan mempunyai arah diagonal. Tanda pola retak pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Tanda pola retak pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm
Untuk  pelat  beton  ringan  dengan  perkuatan wiremesh 15×15  cm,  retakan  yang  terjadi  juga  secara  tiba-tiba.  Tidak terlihat  retakan  pada  pembebanan  sebelum  680  kg.  Pada  saat  terjadi  keruntuhan retakan  yang  dihasilkan  ada pada bagian kiri pelat. Retak yang terjadi pada pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 15×15 cm ini adalah retak lentur  geser  karena  retakan  mempunyai  arah  vertikal  dengan  sumbu  panjang  pelat  dan  retakan  mempunyai  arah diagonal. Pelat beton ringan ini mempunyai retak yang lebih besar dan terlihat daripada retak pada pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm dikarenakan wiremesh 15×15 cm dengan spasi yang lebih besar mempunyai kekuatan  yang  lebih  rendah  daripada wiremesh 10×10  cm.  Tanda  pola  retak  pelat  beton  ringan  dengan  perkuatan wiremesh 15×15 cm dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Tanda pola retak pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh 15×15 cm

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian,  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  diambil  kesimpulan yaitu:
1. Dari hasil uji kuat tekan silinder beton, didapat nilai mutu beton yaitu f’c = 16,0258 MPa
2. Kuat lentur beton untuk pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh sebesar 1,825 MPa. Beban yang dapat dipikul sebelum runtuh sebesar 520 kg (5,1 kN) dengan lendutan maksimal sebesar 1,78 mm, untuk pelat beton
ringan dengan perkuatan wiremesh spasi 10×10 cm mempunyai kuat lentur sebesar 2,532 MPa. Beban yang dapat dipikul sebelum runtuh adalah sebesar 760 kg (7,453 kN) dengan lendutan maksimal sebesar 1,70 mm, dan untuk pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh spasi 15×15 cm mempunyai kuat lentur sebesar 2,179 MPa. Beban yang dapat dipikul sebelum runtuh adalah sebesar 640 kg (6,276 kN) dengan lendutan maksimal sebesar 1,95 mm.
3. Pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh runtuh pada beban 560 kg (5,49 kN), dengan perkuatan wiremesh 10×10 cm runtuh pada beban 800 kg (7,85 kN), dan dengan perkuatan wiremesh 15×15 cm runtuh pada beban 680 kg (6,67 kN).
4. Perbedaan  yang  tinggi  antara perhitungan  teoritis  dan pengujian  dikarenakan  rumus  perhitungan  teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak memperhitungkan kandungan dan sifat styrofoam pada pelat. Kandungan styrofoam pada pelat menurunkan nilai inersia efektif pada pelat tersebut.
5. Berdasarkan perhitungan uji beban dan lendutan izin maksimum, pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh hanya dapat digunakan dengan rencana beban hidup merata (SNI 1727:2020) yaitu rumah tinggal (loteng yang tidak dapat dihuni tanpa Gudang) dengan beban hidup merata sebesar 0,48 kN/m2. Untuk pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh spasi 10×10 cm, dapat digunakan dengan rencana beban hidup merata yaitu rumah tinggal  (semua  ruang  kecuali  tangga)  dengan  beban  hidup  sebesar  1,92  kN/m2.  Untuk  pelat  beton  ringan dengan perkuatan wiremesh spasi 15×15 cm, dapat digunakan dengan rencana beban hidup merata yaitu rumah tinggal (loteng yang tidak dapat dihuni dengan Gudang) dengan beban hidup sebesar 0,96 kN/m2.
6. Ketiga pelat beton yang digunakan dalam pengujian dapat digunakan pada struktur bangunan, tetapi pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh hanya dapat digunakan pada perencanaan beban yang rendah seperti rumah tinggal  (loteng  yang  tidak  dapat  dihuni  tanpa  gudang),  sedangkan  penambahan wiremesh 15×15  cm  dan wiremesh 10×10 cm meningkatkan kekuatan pelat beton sehingga dapat digunakan pada perencanaan beban yang lebih tinggi.
7. Keruntuhan pada beton pada kejadian sempurna akan terjadi pada tengah bentang karena pada tumpuan sendi dan rol yang dibebani beban merata pada seluruh bentang, momen terbesar berada pada tengah bentang.
8. Keruntuhan yang terjadi pada pelat beton ringan tanpa perkuatan wiremesh adalah keruntuhan lentur sedangkan keruntuhan yang terjadi pada pelat beton ringan dengan perkuatan wiremesh adalah keruntuhan lentur geser.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori, M. A., Ridwan, A., & Cahyo, Y. (2019). Penelitian Uji Kuat Tekan Beton Dengan Memanfaatkan Air Limbah Tetes Tebu Dan Zat Additive Concrete. Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil , 16-28.
Badan Standardisasi Nasional. (2020). SNI 1727:2020 Beban Desain Minimm dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Sruktur Lain. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 2847:2019 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. Badan  Standarisasi  Nasional.  (1990).  SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton.  Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional.
Departemen Pekerjaan Umum. (2002). SNI 03-3449-2002 Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan. Bandung: Badan Standardisasi Nasional.
Pane, F. P., Tanudjaja, H., & Windah, R. S. (2015). Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Dengan Variasi Kuat Tekan Beton. Jurnal Sipil Statik .
Rivai, M., Jonizar, J., & Diastara, R. (2022). Pengaruh Penambahan Abu Sisa Pembakaran Batu Bata Dan Silika Fume Terhadap Kuat Tekan Beton Pada Mutu Fc 33, 2 MPa. Bearing: Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil, 7(2), 114-120.
Slat, V. B., Supit, S., & Kondoj, N. (2021). Pengaruh Superplasticizer Polymer Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi. Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil, 26(2), 115-123.
Suryanita, R., Sitompul, I. R., & Zunwanis, Z. (2014). Karakteristik Kuat Lentur Beton Ringan Akibat Penambahan Styrofoam pada Desain Campuran Beton. Jurnal Sains dan Teknologi, 13 (1).
Sutandi, A., & Kushartomo, W. (2019). Pengaruh Ukuran Butiran Maksimum Terhadap Kuat tekan Reactive Powder Concrete. Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan, 161-170.
Vricilia, M., Ridwan, A., & Candra, A. I. (2020). Kuat Tekan Pelat Beton Menggunakan Pasir Wlingi dan Wiremesh Diameter 4 mm. J. Manaj. Teknol. Tek. Sipil, 3 (2), 219.